— 711 — 



sono numerosi i casi di leghe ternarie che si prestino a questa ricerca; in- 

 fatti occorre avere due metalli che diano soluzioni solide fra loro, ed un terzo 

 che non ne dia con nessuno dei due, nè che si combini con essi, almeno 

 neir intervallo di temperature in cui vien fatta la ricerca. Tuttavia, Testen- 

 sione presa oggi dallo studio delle leghe permette di accertare che, ad 

 esempio, le leghe di stagno-cadmio-bismuto (') ; e cadmio-mercurio-bismuto (^) 

 sono appropriate all'uso nostro. Finora abbiamo sperimentato appunto con 

 leghe di stagno, cadmio e bismuto: i primi due metalli danno un eutectico e 

 soluzioni solide limitatamente, che si trasformano, poco al disopra di 1 00°, in 

 un composto Sn^Cd; stagno e bismuto, come pure cadmio e bismuto, danno 

 semplicemente degli eutectici, senza formazione di soluzioni solide. Nelle 

 leghe ternane non si hanno altre complicazioni, almeno alle temperature 

 di solidificazione delle leghe da noi esaminate, che fondono intorno ai 200°. 



Per separare i cristalli, abbiamo pensato dapprima di far fondere la 

 massa metallica in una piccola stufa elettrica, facendola poi raffreddare len- 

 tamente ; speravamo così di avere nelle parti esterne i cristalli esenti d'acqua 

 madre. Ma le analisi fatte ci dimostrarono che non si potevano in questo 

 modo ottenere separazioni soddisfacenti. Senza sperarne molto, abbiamo 

 poi tentato la separazione col solito metodo di van Bijlert, ma il risultato 

 fu assai buono. 



Dai 130 ai 150 grammi di lega venivano fusi in una capsula di por- 

 cellana e rapidamente introdotti nell'apparecchio che serve alla separazione 

 dei cristalli. Per evitare una ossidazione eccessiva, facevamo passare attra- 

 verso il tappo una corrente di anidride carbonica. L'apparecchio era immerso 

 in un bagno di paraffina, che era sufficiente, non dovendosi oltrepassare i 

 250°-260°. Una volta iniziata la cristallizzazione, lasciavamo scendere il 

 liquido nella parte inferiore dell'apparecchio ed i cristalli rimanevano con 

 r aspetto di una massa spugnosa. Una volta acquistata la pratica, si otten- 

 gono separazioni nette e quindi cristalli con poca acqua madre, come lo 

 dimostra 1' ultima delle nostre esperienze, da noi citata per seconda, seguendo 

 l'ordine crescente delle concentrazioni. 



L'analisi delle leghe veniva eseguita nel modo seguente: gr. 1,5 circa 

 di lega venivano trattati con acido nitrico, poi con ammoniaca e solfuro 

 ammonico. Lo stagno passava in soluzione e si dosava come ossido dopo averlo 

 precipitato come solfuro con im acido diluito, dalla decima parte della solu- 

 zione. I solfuri di cadmio e bismuto venivano trasformati in nitrati; il 

 bismuto fatto precipitare con acqua, come nitrato basico, e pesato come os- 

 sido; il cadmio trasformato in solfato, trattando con acido solforico la solu- 

 zione residuale preventivamente concentrata. Si analizzarono tanto i cristalli 



(') Stoffel, Zeitschrift fiir an organiseli e Oheniie 53, 137. 

 ^) Pannain. Leghe metalliche I, 114. 



